über die p'erhindimg des Eisens mit Kohle. 55 



erkaltei. Die lichte Bruchfaibe ändert sich durch das Glühen in 

 eine dunklere um, und das glänzend grobkörnige Gefüge, welches der 

 in zu stai'ker Hitze gehariete Stahl erhallen halle , wird feinkörniger 

 und dichier. 



Bleibt das Stabeisen zu lange Zeil der Einwirkung der Kohle in 

 der Weifsglühhitze ausgesetzt , so fängt es an zu schmelzen , luid ver- 

 wandelt sich dabei in graues Roheisen. Die Weichheil isi geblieben, 

 aber die Geschmeidigkeit in der gewöhnlichen Temperatur Yerminderl 

 und die Sehweifsbarkeit ganz verloren. Zwischen dem so erhaltenen 

 und dem aus den Eisenerzen dargestellten, möghchsi grauen Roheisen, 

 findet sich in keiner Art irgend ein Unterschied. 



Weim hartes , weifses und sprödes Roheisen mit blättrigem oder 

 slrahligem Bruch, unter Luftzutritt anhaltend geglüht wird und lang- 

 sam erkaltet , so verdunkelt sich die Farbe unter der Glülispandecke, 

 womit sich das Eisen überzieht , immer mehr und mehr ; das Gefüge 

 wird körnig , stall der Härte trill Weichheil vmd statt der Sprödigkeil 

 eiii ziemlich hoher Grad von Geschmeidigkeit ein. Das Eisen erhält 

 das Ansehen des grauen Roheisens. Deiselbe Erfolg findet stall , wenn 

 der Luftzutritt ganz, oder iheilweise, durch Knochenasche, Thon, rei- 

 nen Sand. Kreide^ Holzasche, ja selbst durch Reifsblei und durch Kohle 

 abgehalten wird. Die Bildung des Glühespans auf der Oberfläche, durch 

 Luftzutritt , beschleunigt übrigens die Umänderung aus einer harten, 

 weifsen und spröden in eine weiche , graue und geschmeidige Masse. 

 Wird das auf diese Weise ausgeglüheie Eisen noch glühend in Wasser ab- 

 gelöscht, so erlangt es wieder Härte und Sprödigkeil, und bekommt ein 

 theils dichtes, iheils grobkörniges, glänzendes Gefüge von weifser Farbe. 



Das weiche , graue und geschmeidige Roheisen erleidet nur dann 

 durch anhaltendes Glühen und langsames Ei-kalten eine bemerkbare 

 Veränderung , wenn der Lufizuiritt nicht abgehallen wird , und wenn 

 sich eine starke Glühspajirinde bilden kann. Unter dieser Rinde wird 

 die Farbe lichter mit zunehmender Geschmeidigkeit, aber nicht bemerk- 

 bar gröfserer Weichheit. Bei abgehaltenem Luftzuti-ilt behält es die 

 graue Fai-be, -wird grobkörniger und mürber, oder verliert an Geschmei- 

 digkeit, und scheint auch einen etwas geringei-en Grad von Weichheit, 

 als vor dem Glühen, zu besitzen. Wird das, mit oder ohne Luftzutriu, 



